DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. 
83 
ceaux rudes au toucher, et composés de grains d’une mine 
de fer semblable à celle dont je viens de parler, mais agglu¬ 
tinés par une pâte ferrugineuse, d’un brun plus clair, et 
qui paraît être de l’hydroxide de fer presque pur. Cette 
seconde sous-variété de minerai de fer oolitique est sem¬ 
blable à l’hydroxide de fer arénacé ou au grès ferrugineux 
de Longwy dont il a été question. Pour connaître la com¬ 
position des minerais de fer en grains, il faut consulter le 
Mémoire déjà cité de M. Bertliier 5 cependant il m’a paru 
intéressant de soumettre la première sous-variété de ceux 
de Mersch à des essais dont voici le résultat. 
i° Quand 011 expose le minerai, mêlé de sous-borate de 
soude, sur un charbon, à l’action de la flamme de réduc¬ 
tion , on le fond assez facilement au moyen du chalumeau, 
et on obtient une scorie noire, du fer, et du titane métal¬ 
lique, de couleur rouge de cuivre, et indissoluble dans 
l’acide hydrochlorique froid. 
i° Traité par l’acide hydrochlorique bouillant, le mine¬ 
rai se dissout, en laissant un résidu de petits grains de 
quartz et de quelques flocons siliceux. La dissolution se 
précipite par l’ammoniaque caustique, de sorte qu’après la 
filtration elle ne contient que l’hydrochlorate d’ammonia¬ 
que, formé pendant l’opération. Le précipité, compose prin¬ 
cipalement d’hydroxide de fer, et d’après l’essai rapporté 
n° 1 d’oxide de titane, contient de l’alumine et du deu- 
toxide de manganèse que l’on peut en séparer par des 
opérations décrites dans tous les ouvrages de chimie. 
